C 는 강판 의 고강도 화 에 필요 불가결 한 원소 로 , 0 . 005 ％ 미만 에서 는 , 강판 의 강도 의 확보 와 소정 의 특성 을 충족 시키 는 것 이 어렵 다 . 한편 , C 량 이 0 . 12 ％ 를 초과 하 면 , 페라이트 분 율 을 90 ％ 이상 확보 하 는 것 이 곤란 해질 뿐 만 아니 라 , 용접부 및 열 영향 부 의 경화 가 현저 하 여 용접 성 이 열화 된다 . 이러 한 관점 에서 , C 량 을 0 . 005 ％ 이상 0 . 12 ％ 이하 의 범위 내 로 한다 . 페라이트 분 율 을 안정 되게 확보 하 기 위해 , 바람직 하 게 는 0 . 08 ％ 미만 , 더욱 바람직 하 게 는 0 . 04 ％ 미만 이 다 .